Meteoreisen-Studien VII. 49 



Willigkeit das kleine in der dortigen Sammlung aufbewahrte Stückchen von 0-48 Gr. 

 Gewicht zur Verfügung stellte. Die 1/3 Quadratcentimeter grosse Schnittfläche zeigt nach 

 dem Aetzen eine ausserordentlich gleichmässig feinkörnige Structur, genau wie sieBabbs 

 Mill zukommt; von accessorischen Bestandtheilen ist auf der kleinen Platte keine Spur 

 wahrzunehmen. Bei der Kostbarkeit des Materials (es soll nur noch ein kleines Stück- 

 chen in Calcutta vorhanden sein) musste ich mich für die chemische Untersuchung mit 

 der Abtrennung eines 17 Milligramm schweren Splitters begnügen. Nach dem Auflösen 

 in Königswasser hinterblieb ein unwägbarer weisser Rückstand, welcher wie Kieselsäure 

 aussah. Eisen und Nickel wurden durch sechsmalige Fällung mit Ammoniak bei reich- 

 licher Anwesenheit von Chlorammonium getrennt. Die von Herrn O. Sjöström aus- 

 geführte Analyse ergab 0-0146 Gr. Eisen, o-oo3i Nickel .-f Kobalt, also 0-0177 statt der 

 angewandten 00 17 Gr., ein befriedigendes Resultat, wenn man die geringe zur Ver- 

 fügung stehende Menge in Betracht zieht. Die Anwesenheit von Kobalt und Phosphor 

 wurde qualitativ nachgewiesen. I gibt die gefundene procentische Zusammensetzung, 

 \a die auf 100 berechnete. 



I la 



Fe ... . 85-88 82-49 



Ni + Co . . 18-23 17-51 



IO4-II lOO'OO 



Das specifische Gewicht wurde von Herrn Dr. W. Leick zu 8-1860 bei 15-7° C. 

 bestimmt (angew. Substanz 0-4511 Gr.). Da dies das höchste specifische Gewicht ist, 

 welches bisher an Meteoreisen beobachtet worden ist, und Shepard nur 7-64 angibt, 

 wurden zwei Bestimmungen ausgeführt, je eine in Wasser und Alkohol; dieselben er- 

 gaben 8-1851 und 8-1870. Die Platte zeigte keinen polaren Magnetismus und einen 

 specifischen Magnetismus von 0-44 absoluten Einheiten pro Gramm. 



Sowohl seiner Structur als auch seiner chemischen Zusammensetzung nach lässt 

 sich Botetourt, wie dies schon von Shepard geschehen ist, mit Babbs Mill vergleichen; 

 es gehört demnach zur Gruppe der nickelreichen Ataxite, und zwar, soweit sich dies 

 an einem so kleinen Stückchen beurtheilen lässt, zu derjenigen Abtheilung, welche keine 

 lichten Aetzflecken oder Aetzbänder hefert. 



3. Scriba, 4 e. M. Ost Oswego, Oswego Co., New-York. 



Shepard erhielt das 2^/^ K. schwere Eisen, welches von einem Kohlenhändler 

 beim Aufgraben des Untergrundes eines alten Meilers gefunden war, durch einen 

 Schmied Namens Rathbun. Der vollständig rostfreie Block besass würfelähnliche Ge- 

 stalt mit gerundeten Kanten und Flächen und enthielt auf einigen Seiten zahlreiche 

 unregelmässige, reihenförmig angeordnete Vertiefungen, während die übrigen glatt 

 waren. Ein hartes, schwarzes, sprödes Erz — wahrscheinlich Magnetit — erfüllte peri- 

 pherische Einkerbungen. Beim Schneiden von Platten erwies sich das Eisen als sehr 

 zäh, härter als gewöhnliches Meteoreisen, aber auch verschieden von künstlichem Eisen. 

 Die chemische Untersuchung ergab: 99-68 Fe, 0-20 Si, 0-09 Ca, Spuren von AI, sowie 

 das Fehlen von Ni, Co, S, P, Cu. Beim Auflösen hinterblieb ein schwerer schwarzer 

 Rückstand, welcher sich beim Glühen nicht veränderte. Specifisches Gewicht = 7-50. 

 Die Fundstätte, die Entfernung von jeglichen Eisenwerken, Gestalt und Oberfläche 



Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. XIII, Heft i, 1898. 4 



